SÉANCE DU il MAI 1918. Sfj 



Le métal Borchers avait été préparé à partir du mélange suîvatil : 



Nickel 64,6 



Chrome 32,3 



Argent o,5 



Molybdène 1,8 



Résistance à l'aclion des acides ('). — On a soumis les alliages à l'action 

 de différents acides : acide nitrique à 36" B., même acide étendu de son 

 volume d'eau, mélanges à poids égaux des acides acétique et butyrique, 

 même mélange étendu de son volume d'eau. On a suivi progressivement 

 l'attaque. Nous nous contentons de donner ici le résultat global de ces 

 différents essais. 



I, — Action de Vacide nitrique bouillant. 



Durée Perle de poids 



d'action. par heure et par dm-'. 



Acide à 36° B. 



Il e 



Méliilure 1 46 o , ooo3o 



Ëlianite 1 100 0,01 15 



Elianite II 172 o,oooi45 



Ironac 49 0,026 



Duriron 172 0,00198 



Tantiron 191 0,00099 



Borchers 100 o, 00148 



Acide à 20" B. 



Métilliire i46 o,oooo5 



Elianite 1 100 0,01 13 



Élianile II 172 0,000912 



Ironac '. 49 0,007 



Duriron 172 6,oo4i2 



Tantiron 191 0,00266 



Borchers 100 0,00024 



(') Travail eirectué avec la collaboration de M"" Monral. 



G. R., 1918, 1" Semestre (T. I6G, N° 20 ) I07 



